410 . Franz Kretschmer. i [58] 



I. II. 



Eiseiioxvd . . 02-10 (= 43-47 Fe) ölSO (= 36-30 Fe) 



Mangaiiöxvdul . 100 (= 1-47 Mn) 1-37 (= 1-06 Mn) 



Ziiikoxyd "'. . . 0-90 (- 0-7-2 Zn) 029 (= 0-23 Zr,) 



Kieselsäure . . 19-30 30-35 



Thouerde . . 4-20 7-79 



Kalkerde . . 80 1-42 



Magnesia . . Spur 0-63 



Barvterde . . 0-01 — 



Schwefelsäure . 035 (= 14 S) 0-10 (= 0-04 S) 



rhosphorsäure . 1*20 (= 0-30 P) 127 (= 033 P) 



Wasser . . . 9-20 5-53 



99-96 100-55 



I. Quitteiner brauner Glaskopf und derber stufiger Limonit 

 vom Maschinenscbachter Hauptlagerzuge, Durchschnittsprobe einer 

 grossen Erzhalde entnommen. Resultat aus vier Analysen berechnet. 



IL Quitteiner mulmiger Limonit, gemischt mit Stufenklein 

 von demselben Erzlagerzuge. Durchschnittsprobe stammt von einer 

 grösseren Erzpartie, das Ergebnis aus zwei Analysen berechnet. 



Ein Durchschnitt ans 11 Analysen der currenten Erzförderung 

 ergab für reingeschiedene Xeumuschinenschachter Stuferze einen Gehalt 

 an Eisenmetall von 4()-95'^/o und für die Schliche (Mulm und Erzklein) 

 von ebendort, aus 12 Analysen berechneter Durchschnitt, ergab sich 

 der Eisengehalt mit 37-20%. 



Xach B. V. Cotta^) enthalten die Quitteiner (Lukawitzer) 

 Limonite iV-i—- Loth Silber im Centner, das heisst 468 — 625 g 

 Silber pro Tonne Erz oder 0-046—0-062%, welches jedenfalls an das 

 Zink gebunden sein dürfte. Bei den bisherigen zahlreichen Analysen, 

 welchen die Quitteiner Erze in den hüttenmännisch-chemischen Labo- 

 ratorien der Eisenwerke Zöptau, Stefanau und VVitkowitz für die 

 Zwecke der Eisendurstellung unterworfen wurden, will man blos geringe 

 Sparen davon nachgewiesen haben. 



Das specifische Gewicht dieser Erzsorten im reinge- 

 schiedenen, lufttrockenen (nicht grubenfeuchten Zustande) ist folgendes : 



Rohes Stuferz per 1 m'^ = 16-02 q, 

 „ Schlicherz „ 1 m'^ ^ 17-80 „" 



Die currente Erzförderung besteht aus 22^1q Stuferz und 78% 

 Schlicherz. 



Die Thatsache. dass sich in den braunen Glasköpfen, und zwar 

 in deren Centrum, eine bald grössere, bald geringere Menge von 

 kaolinitartiger Masse vorfindet, weist offenbar darauf hin, dass die 

 Umwandlung des S i d e r i t s in braunen G 1 a s k o p f mit 

 einer Anreicherung der Erze verbunden war, indem ein 

 fast eisenfreies Thouerdesilicat aus dem ärmeren thonigen Siderit 

 abgeschieden wurde ; es geht dasselbe aus einem Vergleiche obiger 



M B. V. Cotta, Die Erzlagerstätteu Europas. Freiberg 1661. pag. 232. 



